qa DETERMINAZIONE VOLUMETRICA DELLO ZINCO ECC. 



Al paragrafo in cui è cenno del rame bigio, ho dimostralo come il 

 ferro cianuro di potassio si comportasse in modo identico col rame e collo 

 zinco, e come con una soluzione normale appropriata dello stesso agente^ 

 si potesse pur anche determinare lo zinco contenuto ne' suoi minerali. 



Trascorse lungo spazio senza che io abbia potuto occuparmi dell'aj}- 

 plicazione di cui è questione ; la scoperta fatta in questi ultimi tempi di 

 depositi di calamina e filoni di blenda nella Valsassina, provincia di Como 

 presso Lecco, ed alcuni campioni statimi presentati dal signor Meyer con 

 incarico di determinarne il tenore , mi porsero l'opportunità , che colsi 

 volontieri, di continuarne gli sludi (i). 



Prima d'intraprendere le operazioni su cui doveva venir appoggiato il 

 metodo che mi era proposto, ho creduto opportuno far precedere alcuni 

 sperimenti onde stabilire sino a qual punto la reazione si rendesse sen- 

 sibile , mettendo a contatto il reattivo collo zinco in soluzioni allunga- 

 tissime , ed ebbi ad osservare che introducendo una goccia di soluzione 

 di ferro cianuro di potassio in una soluzione niti'ica di un milligi'amma 

 di zinco trattata con ammoniaca , e quindi acidificata ed allungata in 

 3 no grammi d'acqua distillata, veniva questo immediatamente svelato. 



L'esperienza avendo adunque dimostrato che l'indicato agente svele- 

 rebbe istantaneamente, ed in modo sensibile una parte di zinco contenuta 

 in 3oo,ooo parli d'acqua distillata , mi parve cessato ogni dubbio circa 

 l'utilità della sua applicazione al saggio volumetrico dei minerali dello zinco. 



Mi accinsi pertanto a preparare una soluzione normale di ferro cianuro 

 di potassio, un decilitro della quale precipitasse un gramma di zinco puro 

 allo stato di ferro cianuro zincico, ed operai nel seguente modo : 



Due ec[uivalenti di zinco puro 2 X 4<^6, 5o = 8i3, 00 sono precipitati 



(1) In Lombardia si trovano calamiao e blende nelle valli Brembana, Seriana, Trompia e Sabbia, 

 alcune volle nei calcari triassici, e sposso nei micaschisti. 



La Sardegna offre anche in molle località dei filoni di blenda, ma accompagnati sempre dalla 

 galena. I filoni di galena argentifera di Sos Enattos nella provincia di Nuoro, comune di Lula, sono 

 associati a considerevoli strali di blenda, le cui liste seguono in vario senso i filoni stessi, e che 

 nella scelta del minerale gli operai separano con estrema facilità, essendo pochissimo aderenti alla 

 galena. Sebbene datti Cloni trovinsi sui primordi della loro coltivazione, pur tuttavia negli scavi 

 fattisi sinora sonosi diggià separali tali cumuli di blenda da potersi valutare a circa mille tonnellate. 



Da alcuni campioni che mi occorse esaminare nello scorso anno, pare che nella provincia di 

 ìglesias possano anche esistere dei deposili di calamina. 



Non sembra quindi senza qualche importanza il poter determinare con facilità la ricchezza di 

 detti minerali , perchè questa circostanza potrebbe concorrere mollo a favorirne il commercio. 



